93é 
Voortgezet dan tot 473°, omdat bij deze temperatuur door de voort- 
durende langzame stijging van de dampspanning een drukaflezing 
biet meer mogelijk was. Ook dit resultaat was volkomen in over- 
eenstemming met onze verwachtingen, omdat de instelling van het 
innerlijk evenwicht bij 473° reeds merkbaar plaats heeft. 
Nu hadden wij de dampspanningsbepaling bij 473° kunnen voört- 
zetten totdat de dampspanningslijn, die vroeger met preparaat N°. 4 
was gevonden, weer was bereikt, doch dan had de proef zeker vele 
uren moeten voortduren, hetgeen bezwaarlijk ging. Om nu spoediger 
tot ons doel te geraken, werd de proef geëindigd en een gedeelte 
van hetzelfde preparaat N\ 4 a, waarmede thans een te lage damp- 
spanning was gevonden, met 0,15°/ 0 Jodium gedurende 5 uur op 410° 
verhit, en daarna weer aan de bekende nabehandeling met CS 2 onder- 
worpen. Van dit preparaat N°. 4 b werd nu ten slotte nog eens de damp- 
spanning bepaald met den glasveer N°. 77 en toen werd een dampspan- 
ningslijn gevonden, die tot 450’ volkomen samenviel met de kronïmé 
N°. 74, die met hetzelfde materiaal was gevonden vóórdat het inner- 
lijk evenwicht was verstoord. 
Door deze proef is dus op de meest sprekende ivijze aangetoond , 
dat io ij hier bij violetten fosfor te doen hebben met een innerlijk 
evenwicht tusschen minstens twee pseudo-komponenten, die in vluch- 
tigheid sterk van elkaar verschillen. 
3. Benaming van den unairen stabielen vasten toestand van den fosfor 
en het wezen van den rooden fosfor. 
Ons onderzoek heeft geleerd, dat er slechts één stabiele vaste 
modificatie bestaat en het is nu de vraag, met welken naam men 
deze modificatie zal aanduiden. In niet zeer fijn gekristalliseerden 
toestand is de kleur van dezen stabielen vasten toestand van den 
fosfor violet . Wrijft men deze stof echter fijn, dan wordt de kleur 
donkerrood, en hoe grooter de fijnheid is, des te lichter wordt de 
') Er moet hierbij worden opgemerkt, dat wanneer Jodium aan den vasteri 
rooden fosfor wordt toegevoegd, slechts een oppervlakkige innerlijke evenwichts* 
instelling wordt verkregen. Bepaalt men van de verkregen vaste stof de damp- 
spanning. dan kan zich dientengevolge het geval voordoen, dat de dampspanning 
bij een bepaalde temperatuur van de juiste kromme gaat afwijken, doordat de 
aanwezige hoeveelheid van den meest vluchtigen pseudokomponent onvoldoende is 
geworden en de innerlijke omzettingssnelheid niet groot genoeg is om de ontbre- 
kende hoeveelheid tijdig aan te vullen. Dit geval d-ed zich tijdelijk bij boven, 
genoemde proef boven 450° voor. Boven deze temperatuur werden n.1. eenigszins 
te lage drukkingen gevonden, doch hield men de temperatuur een half uur konstan^ 
dan trad weer een stijging van den druk in. 
62 * 
